外装

富士川のリニューアル工法（弾性下地調整モルタルによるサイディング改修工法）

施工マニュアル

技−201012-002

富士川建材工業株式会社
２０１０年１２月

1． はじめにこの施工マニュアルは、窯業系サイディング下地を湿式外壁に改修する工法をまとめたものです。
施工にあたっては、このマニュアルを遵守し、より高品質な外壁となるよう充分注意してください。
2． 施工の概要
2.1 リニューアル工法の施工フローチャート
工事着工前打合せ
下地の確認
各材料の拾い出し
下地処理
下地補強材の塗布
養生期間
目地処理
目地部に弾性下地調整モルタル※を 200mm 幅、１mm 厚で塗り付け後、「アリスネット１６㎝幅」を伏せ込んでください。その後目地部以外も 1mm 厚に塗り付け、全面ムラをとってください。
不陸調整不要不陸調整必要
養生期間
不陸調整
養生期間

不陸の程度により仕様が変わります。
詳細は別紙「不陸調整施工要領書」を参照してください。

弾性下地調整モルタルの全面塗付け
養生期間
不陸調整（リシン細目仕上げ、ゆず肌仕上げ等弾性下地調整モルタル※の表情が仕上げに影響を与える場合に適用）
アリスネットの伏せ込み（全面）※養生期間
仕上げ材の塗り付け仕上がり状態の確認※全面アリスネット伏せ込みの場合は弾性下地調整モルタルタイプⅡを使用する。

2３㎜厚以上の仕上げで、かつ不陸調整をしない場合は省略可。

①不陸調整が不要な場合①−１目地部分のみネット補強仕様

目地
窯業系サイディング

弾性下地調整モルタル 1mm 厚
アリスネット１６㎝幅
弾性下地調整モルタル２mm 厚
弾性下地調整モルタルタイプⅡ １mm 厚仕上げ材が細目仕上げのみ適用
仕上げ材①−２全面ネット仕様
目地

窯業系サイディング

弾性下地調整モルタルタイプⅡ 1mm 厚

弾性下地調整モルタルタイプⅡ 2mm 厚

アリスネット 1m 幅
弾性下地調整モルタルタイプⅡ １mm 厚仕上げ材が細目仕上げのみ適用
仕上げ材②不陸調整が必要な場合（目地部分ネット補強＋全面ネット補強仕様のみ）
目地
窯業系サイディング

弾性下地調整モルタルタイプⅡ 1mm 厚
アリスネット１６㎝幅
不陸調整（別紙に記載）
弾性下地調整モルタルタイプⅡ ２mm 厚弾性下地調整モルタルタイプⅡ ２mm 厚
アリスネット 1m 幅
弾性下地調整モルタルタイプⅡ １mm 厚仕上げ材が細目仕上げのみ適用
3仕上げ材

2.2 ネットの仕様の選択について
ネット施工方法として、次の２つの仕様があります。
①サイディングの目地部分のみのネット補強とする仕様
不陸調整が不要の場合に適用 →弾性下地調整モルタルを使用 ただし、表面下地調整（しごき塗り）のみ弾性下地調整モルタルタイプⅡを使用②サイディングの目地部分補強に加え、全面ネット補強とする仕様
不陸調整が必要な場合、及びクラック低減強化仕様とする場合に適用 →弾性下地調整モ
ルタルタイプⅡを使用（不陸調整、及びクラック低減強化仕様でない場合は全面ネット張りのみ）
2.3 仕上げ材と仕様について①仕上げが薄塗り仕上げ（塗装、ゆず肌、リシン細目仕上げ等以外、塗り厚 概ね３㎜厚未満）の場合は、下地調整（弾性下地調整モルタルタイプⅡによる全面薄塗り）が必要です。
②無機質仕上げ材（しっくい−白い壁、無機塗料−ハイブレスＮＰ等）の様な追従性の小さい仕上げ材の場合はクラック低減強化仕様（全面ネット仕様）として下さい。

3． 施工方法
3.1 使用材料
埋込用左官定木
下地補強材（下端 7・10・15・20・25mm）○シーレックス AP
浸透性下地補強材
カチオン系アクリルエマルション 16kg／缶
１００〜１６０㎡／缶
下地調整材○弾性下地調整モルタル
25kg（3 層クラフト紙袋入り）12.5kg（ポリ袋入り）
標準加水量：約４ℓ／25kg
３㎜厚約８㎡／25kg
約４㎡／12.5 kg
下地調整材○弾性下地調整モルタルタイプⅡ（全面ネット伏せ込み仕様）
25kg（3 層クラフト紙袋入り）
ネット張り付け材、表面下地調整材
標準加水量：約５ℓ／25kg
２〜３㎜厚約５．５〜８㎡
耐アルカリ性ガラス繊維ネット○アリスグラスファイバーネット（アリスネット） 1m 幅
幅×長さ 1m×50m○アリスグラスファイバーネット（アリスネット） １６㎝幅
幅×長さ 160mm×50m
仕上げ材○キャンドル：ハイブリッド型外装仕上材○ハイブレス NP：高透湿性無機質仕上材

4

3.2 施工前の確認① 水切りの確認
通気工法でないサイディング場合には、水切りが取り付けてない場合があります。この場合には、埋込用左官定木（下端 7・10・15・20・25mm）を取り付けてください。
② サイディング下地状態の確認
劣化したサイディングの状態を診断し、補修方法を選択します。
（A） ボードの変形破損留め付け状態の調査
イ） 変形が 5mm 以下の場合は、次工程に進み 5mm 以上の場合は、変形部を胴縁間隔でカットし、できるだけ同厚・同幅の無塗装サイディング板と交換し、ジョイント部はコーキング処理を行います。
ロ） 破損・欠損部は、できるだけ同厚・同幅の無塗装サイディング板と交換し、ジョイント部はコーキング処理を行ないます。
ハ） 留め付け釘の抜け・欠損は、ドリリングタッピンねじにより確実に締め留めます。
（B） 塗装サイディングの塗膜劣化状態の調査
イ） 塗膜表面劣化を診断します。サイディング表面を手で拭き、手に白い粉が付くか調べます。粉が付いた場合（チョーキング）は、表層より劣化が始まっており強度不足です。浸透性下地補強材(シーレックス AP)2 倍希釈液の塗布を行い、下地を強化させます。
ロ） 塗膜表面劣化がない場合（粉が付かない場合）は、サイディング内部の劣化を確認するため、クロスカット試験*を行い塗膜の付着強度確認を行ないます。80／100 以下の場合は、浸透性下地補強材（シーレックスＡＰ）2 倍希釈液の塗布を行い、下地を強化させます。81／100 以上の場合には浸透性下地補強材 3 倍希釈液の塗布を行います。
*注 クロスカット試験
定規とカッターナイフとセロハンテープを使い、サイディングに 1mm 間隔で 10×10mm に碁盤目状カットを入れ、セロハンテープを貼り強く擦り密着させ、それを剥がした時に、テープに付着した塗膜数を数え付着強さを判定する試験です。剥がれがない場合 100／100 で表示します。

5

（C） コーキングの劣化状態の調査
コーキング材の劣化によるひび割れ状態により再コーキングを行うか決定しますが、原則として、補修程度で、劣化切除打ち返しは行いません。
イ） 弾性はあるが亀裂が深い場合、コーキング材を亀裂に入り込むよう充填します。

ロ） コーキング材の亀裂が浅い場合、浸透性下地補強材の塗布を行います。

ハ） ほとんど劣化のない状態

6

3.2 施工①不陸調整が不要な場合①−１目地部分のみネット補強仕様
間隔
塗厚工
程
材料・調合工法
時間
所要量（希釈液を含まず）(20℃)
大工工事によるサイディングの浮き、不陸調整を行ってください。
下地表面のゴミ、砂塵、油脂分等の付着物を高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄な面としま下地処理す。コーキング材が劣化し、防水性能が低下している場合には再度コーキング材を充填してください。
ローラー、刷毛、スプレー等でシーレックス AP
均一に 2 回塗布してください。1
下地補強材の 主材：16kg
0.1〜0.16kg／m2回目塗布後、十分に乾燥したの 1 以上２倍希釈液塗布
100〜160m2／16kg
を確認後、 2 回目の塗布を行っ
主材：水 1：１てください。
縦横の目地部にコテ圧をかけながら弾性下地調整モルタルを200mm 幅、1mm 厚で塗り付け、弾性下地調整モルタル
目地処理
直ちに目地部にアリスネット 16 2 以上1mm
アリスネット１６㎝幅㎝幅を伏せ込み、その後、目地部以外にも塗り付けむらをとって平坦にください。

弾性下地調整モルタル全面 弾性下地調整モルタル
塗り付け

１日以上
コテ圧をかけながら全面塗り付 （上塗材２㎜
け、平坦に仕上げて下さい。の塗付を（目地処理部を含み粗め仕上げの場合は仕上げ工事 しない場３㎜）
へ合：７日以上）

仕上げが塗装、ゆず肌、リシン細目仕上げ等の場合に適用。
（粗めの仕上材の場合は不要）
上塗材の塗付 弾性下地調整モルタル
コテ塗りにて、弾性下地調整モ 7 日以上
けタイプⅡ
ルタルタイプⅡを約 1mm 厚に塗付け、ムラを取り、平坦に押さえて仕上げてください。
仕上げ工事

1mm

仕上材の施工要領に従ってください。

(注)上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

7①−２全面ネット仕様
間隔
塗厚
時間
所要量
（希釈液を含まず）(20℃)
大工工事によるサイディングの浮き、不陸調整を行ってください。
下地表面のゴミ、砂塵、油脂分等の付着物を高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄な面としま下地処理
す。コーキング材が劣化し、防水性能が低下している場合には再度コーキング材を充填してください。
ローラー、刷毛、スプレー等で均
シーレックス AP
一に 2 回塗布してください。1 回
下地補強材の 主材：16kg
0.1〜0.16kg／m2
目塗布後、十分に乾燥したのを確 1 以上２倍希釈液塗布
100〜160m2／16kg
認後、 2 回目の塗布を行ってく
主材：水 1：１
ださい。
弾性下地調整弾性下地調整モルタルタイプⅡを直ちに、モルタルタイ 弾性下地調整モルタル
約２㎜厚に塗り付けムラをなお２mm〜３ｍｍ
プⅡ全面塗り タイプⅡ
次工程へし、直ちに次工程へ付け予め張りやすいように裁断したア
リスネットを張付け、ネットの浮 硬化後次きが無くノロが表面に回るように 工程へ
木鏝やカネライトなどで十分押さ （上塗材
アリスネット
アリスネット 1m 幅え込んでください。の塗付を全面伏せ込み※ ネ ッ ト の 継 ぎ 目 の 重 ね は しない場
50mm 以上。
合：７日
３㎜以上の仕上げ材→仕上げ工事 以上）に進む
仕上げが塗装、ゆず肌、リシン細目仕上げ等の場合に適用。
（粗めの上塗材の塗付 弾性下地調整モルタル 仕上材の場合は不要）
7 日以上 1mmけタイプⅡ
コテ塗りにて、約 1mm 厚に塗付け、ムラを取り、平坦に押さえて仕上げてください。
仕上材の施工要領に従仕上げ工事ってください。
(注)上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
工

程材料・調合工8法

② 不陸調整が必要な場合（目地部分ネット補強＋全面ネット補強仕様のみ）
間隔塗厚時間
所要量
工
程
材料・調合
工法
（希釈液を含まず）(20℃)
大工工事によるサイディングの浮き、不陸調整を行ってください。
下地処理
下地表面のゴミ、砂塵、油脂分等の付着物を高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄な面とします。
コーキング材が劣化し、防水性能が低下している場合には再度コーキング材を充填してください。
シーレックス AP
ローラー、刷毛、スプレー等で均一に 2 回下地補強材の 主材：16kg
0.1〜0.16kg／m2塗布してください。1 回目塗布後、十分に1 以上塗布
100〜160m2／16kg
２倍希釈液乾燥したのを確認後、 2 回目の塗布を行
主材：水 1：１ってください。
縦横の目地部にコテ圧をかけながら弾性
弾性下地調整モル 下地調整モルタルタイプⅡを 200mm 幅、タルタイプⅡ1mm 厚で塗り付け、直ちに目地部にアリ
目地処理
2 以上
1mm
アリスネット１６ スネット１６㎝幅を伏せ込んでください。
㎝幅
その後、全面を 1mm 厚で塗付けてください。
不陸調整
別紙「不陸調整の施工要領書」に従ってください。
弾性下地調整２㎜
モルタルタイ 弾性下地調整モル コテ圧をかけながら全面塗り付けてくだ １日以上
（目地処理部を含みプⅡ全面塗り タルタイプⅡさい。
３㎜）
付け
弾性下地調整モルタルタイプⅡを約２㎜
ネット張り付 弾性下地調整モル
直ちに、厚に塗り付けムラをなおし、直ちに次工程
２㎜
け材の塗付け タルタイプⅡ
次工程へに硬化後次予め張りやすいように裁断したアリスネ
工程へットを張付け、ネットの浮きが無くノロが（上塗材
アリスネット アリスネット 1m 表面に回るように木鏝やカネライトなどの塗付を全面伏せ込み 幅で十分押さえ込んでください。
しない場※ネットの継ぎ目の重ねは 50mm 以上。
合：７日
３㎜以上の仕上げ材→仕上げ工事に進む以上）仕上げが塗装、ゆず肌、リシン細目仕上げ等の場合に適用。
（粗めの仕上材の場合は上塗材の塗付 弾性下地調整モル 不要）7 日以上 1mm
けタルタイプⅡ
コテ塗りにて、弾性下地調整モルタルタイプⅡを約 1mm 厚に塗付け、ムラを取り、平坦に押さえて仕上げてください。
仕上げ工事
仕上材の施工要領に従ってください。
(注)上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

9注意事項○使用上の注意（1）施工しない箇所は、前もって養生シート、その他で材料が付着しないように養生してください。
（2）下地調整には弾性下地調整モルタルタイプⅡを使用してください。他の材料の使用はクラックが生じる場合があります。特に、RC 用のしごき材・補修材の使用は避けて下さい。
○気象条件（1）施工場所の気温が 5℃以下の場合は施工を避けるか、適切な保温措置を行ってください。
（2）外部の施工で降雨、降雪の場合又はそのおそれのある場合及び強風時は施工を避けるか、十分な養生を行ってください。
（3）白華した場合は酸洗い又は水洗いし、シーレックス 5 倍希釈液を塗布してから施工してください。白華の上から塗材を塗布した場合は、剥離等の問題を生じる場合があります。
○材料保管（1）材料は、直射日光下及び 5℃以下での保管は避けてください。
（2）弾性下地調整モルタル、及び弾性下地調整モルタルタイプⅡの有効期間は、標準状態で製造日より 3 ヶ月以内としてください。

10